250 



Richard Ambronn, 



['M 



die Übereinstimmung der spezifischen Leitfähigkeiten für die verschiedenen 

 Platten nur noch schlechter machen würde. Es bleibt eben nichts anderes 

 übrig, als die Unstimmigkeiten auf die Eigenschaft des Bergkristalles 

 zurückzuführen, dafs die Konzentration der die P^lektrizitätsleituug ver- 

 mittelnden ionenbildenden Substanz eine von Ort zu Ort aul'ser ordentlich 

 stark wechselnde ist, so dafs sie auch bei nicht sehr weit entfernt aus 

 einem Kristalle geschnittenen Platten bereits grofsen Änderungen unter- 

 worfen sein kann. Das würde seine Erklärung in der äufserst langsamen 

 Bildung der Kristalle finden, während welcher die Konzentration und Zu- 

 sammensetzung der sie bildenden Laugen beliebigen Veränderungen unter- 

 worfen sein kann. 



Tabelle 15. 

 Abhängigkeit der Bergkristailplatten - Widerstände von der geometrischen Form der Platten. 



Platte 

 Nr. 





log 



w^ 





\og (W.IW^iU)) 



logTl 



'■Qli 



200° 



300° 



400° 



500° 



200° 300° 



400° ; 500° 



200° 300° 



400° 1 500« 



20 A 



19 



16 

 21 B 



6.7559 



7.2889 

 6.4671 



8.4872 



4.9112 

 5.4493 



4.7308 

 6.8503 



3.8822 

 4.4502 

 3.7546 

 5.9440 



3.2258 

 3.8228 

 3.1290 

 3.3684 



0.2888 ■ 0.1804 

 0.8218 0.7185 

 0.0000 0.0000 

 2.0201 i 2.1195 



0.1276 

 0.6956 

 0.0000 

 2.1894 



0.0968 

 0.6938 

 0.0000 

 2.2394 



7.7767 

 7.8179 

 7.6456 

 7.7957 



5.9320 



5.9783 ' 

 5.9093 

 6.1588 , 



4.9030 

 4.9792 

 4.9331 

 5.2525 



4.2466 

 4.3518 

 4.3075 

 4.6769 



20 B 

 22 



21 C 

 34B 



6.7991 

 6.9843 

 8.3081 

 8.4118 



4.9716 

 5.2259 

 6.6753 

 6.8210 



3 9468 

 4.2653 

 5.7687 

 5.9056 



3.2910 

 3.6599 

 5.1918 

 5.3107 



0.3320 

 0.5172 

 1.8410 

 1.9447 



0.2408 

 0.4951 

 1.9445 

 2.0902 



0.1922 

 0.5107 

 2.0141 

 2.1510 



0.1620 

 0.5309 

 2.0628 

 2.1817 



7.7936 



8.1452 

 7.8106 

 8.0276 



5.9661 

 6.3868 

 6.1778 ; 

 6.4368 



4.9413 

 5.4262 

 5.2712 

 5.5214 



4.2855 

 4.8208 

 4.6943 

 4.9265 



36 

 35 

 37 



7.7111 

 8.1692 

 6.5529 



5.9865 

 6.5302 

 4.9160 



5.0826 

 5.6252 

 4.0097 



4.5263 

 5.0514 

 3.4341 



1.2430 

 1.7021 

 0.1858 



1.2557 

 1.7994 

 0.1852 



1.3280 

 1.8706 

 0.2551 



1.3973 

 1.9224 

 0.3051 



8.2004 

 8.0317 

 8.3913 



6.4758 ' 



6.3927 



6.7544 



5.5719 

 5.4877 

 5.8481 



5.0156 

 4.9139 

 5.2725 



Damit kann die Betrachtung über die Eigenschaften der Konstante 

 Wo, d. h. der die Abhängigkeit des Widerstandes von der Frequenz enthaltenden 

 Formel abgeschlossen werden, und es sind nun die Untersuchungen über 

 die Bedeutung des Koeffizienten a und über seine Abhängigkeit von der 

 Temperatur und von den geometrischen Dimensionen der untersuchten 

 Platten zusammenzustellen. 



